König: Analytische Bestimmung und technische Gewinnung der Zellulose. 83 



Zur Gewinnung der Zellulose aus Holz verwendet man 

 jetzt meistens zwei Verfahren, nämlich: die Behandlimg mit schweflichcr 

 Säure oder Calciumbisulfit, das sog. Sulfitverfahren einerseits imd das 

 Kochen mit Natronlösungen, das Natronverfahren andererseits. Beiden 

 Vorbehandlungsweisen folgt dann, um eine ganz weiße Masse zu erhalten, 

 eine Bleichung mit Oxydationsmitteln (wie Chlorkalk, imterchlorig- 

 saurem Natron, Chlor u. a.). Daß durch diese Behandlungs weisen aus 

 Holz, dessen Zellmembran in ihren Eigenschaften und Bestandteilen von 

 der anderer Pflanzen nicht abweicht, nach den vorstehenden Darlegungen 

 keine reine Zellulose erhalten werden kann, ist von vornherein zu er- 

 warten. Herr stud. ehem. Braun imtersuchte auf meine Veranlassung 

 18 verschiedene Holzzellulosen des Handels, darunter eine Natronzellulose 

 und fand in der Trockensubstanz derselben im Vergleich zu rohem Tan- 

 nenholz folgende Bestandteile: 



Substanz 



Auszug mit 

 Alkohol-Ben- 

 zol 



Pentofeme 



Hemizellulose, 



freier 



Rucktsand 



Asdie 



Tannenholz (rohes) . . 

 Sulfitzellulose . . . . 

 Natronzellulose (aus Kie- 

 fernholz, eine Probe) . 



1.25— l.t6 

 0.68—1.34 



0.49 



13.10—14.00 % 

 4.89—11.51 . 



8.59 . 



33.0—45.0%"): 0.37—0.68% 

 48.33—75.85% 0.26—1.25 , 



62.77 



1.45 



Die unreinste Zellulose") mit 11,51% Pentosanen in der Trocken- 

 substanz wurde dann noch neben Tannenholz und reiner Zellulose auf 

 Kohlenstoffgehalt und Wärmewert untersucht und dafür, auf Trocken- 

 substanz berechnet, gefunden: 



Substanz 



Kohlenstoff i Wasserstoff 



Wärmewert 

 (kalorien für 1 g) 



Tannenholz (rohes) . . . 

 Sulfitzellulose, ungebleiAte 

 Zellulose (aus Baumwolle) 



49.85 % 

 49.23 , 

 44.15 „ 



5.75 % 

 5.72 „ 

 6.20 . 



4898.3 cal. 



4870.4 , 

 4275.7»»), 



Diese ungebleichte Sulfitzellulose ist daher von einer reinen Zellu- 

 lose noch sehr weit entfernt; sie unterscheidet sich kaum von dem rohen 

 Tannenholz. Und doch läßt sich auch aus Holz geradeso wie aus Pflanzen- 

 fasern, wenn auch nicht so leicht, eine reine Zellulose gewinnen, wie fol- 

 gende auf Wasser- und aschenfreie Substanz berechneten Zahlen, die 

 nach dem Verfahren von Teilens und Dmochowski") (Weender 



") Diese Zahlen ergaben sich durch Berechnimgen und Untersuchungen, die erst 

 später mitgeteilt werden können, 



") Die anderen Zellulosen sollen darauf noch untersucht werden. 



") Da die theoretisch reine Zellulose 44,44 % C und 6,17 % H enthält, so würden 

 sich hierfür nach obiger Bestimmung 4292,1 cal. für 1 g Substanz berechnen. 



1«) Joum. f. Landwirtschaft 1910, 58, 1. 



